SÉANCE DU l5 MAI 191 6. 735 



ACIERS MARTIN. 



1. 2. 3. 4. 5. 



Cirbone pour 100 o,io 0,10 0,20 o,33 o,3i 



Manganèse pour 100 o,46 0,22 0,60 0,70 0,40 



Coloration relative. 



a. Refroidi au four 1 1 1 1 1 



b. » à l'air 0,87 0,90 0,80 0,75 0,84 



c. » ;i l'eau bouillante. .. . 0,80 o,83 o,65 trempé 0,74 



Diamètre de bille. 



11. Refroidi au four I1O7 1 , 1 5 0,98 o,83 0,87 



l>. » à l'air 1 ,02 1 ,06 0,92 0,78 o,83 



c. » à l'eau bouillante.... o,g3 °>9 : J 0,82 trempé 0,72 



Voici les conséquences de ces chiffres : 



Les variations de vitesse de refroidissement modifient considérablement 

 la coloration due au carbone, en même temps que la dureté à la bille, 

 même avec des vitesses tout à fait insuffisantes pour produire une trempe 

 véritable, c'est-à-dire la formation de martensite. La finesse de la cémen- 

 tite contenue dans la perlite modifie à la fois la solubilité du carbone et la 

 dureté du métal. 



Cette influence de la vitesse est d'autant plus marquée que le métal est 

 plus riche en manganèse. La coloration peut être ainsi réduite d'un tiers, 

 c'est-à-dire que si l'on voulait doser colorimétriquement le carbone d'un 

 acier refroidi rapidement en prenant comme type un acier de même com- 

 position, refroidi lentement dans le four, on aurait un dosage d'un tiers 

 trop faible. Si au contraire on prenait comme type un acier refroidi rapi- 

 dement, on aurait pour l'acier refroidi lentement un dosage d'un tiers 

 trop fort. 



La conséquence de cette seconde partie de nos recherches est donc que 

 pour employer utilement la méthode Eggertz au dosage du carbone, il est 

 indispensable d'opérer sur des échantillons d'acier refroidis lentement et 

 de plus d'employer comme type un métal renfermant sensiblement la 

 même teneur en manganèse que l'acier étudié. 



